СПОСОБ ОБРАБОТКИ НАНОРАЗМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
METHOD TO PROCESS NANOSIZE MATERIALS BASED ON ALUMINIUM OXIDE

Изобретение относится к области нанотехнологий, связанных со способами обработки наноразмерных материалов, сохраняющими размеры образующих их наночастиц и увеличивающими прочность наноматериалов, особо со способами обработки поверхности как керамических наноматериалов, так и компактированных порошкообразных нанокристаллических материалов.
2
2
3
Известен способ радиационно-термической обработки оксидной низкоразмерной керамики состава ZrO-YO (см. Ю.М.Анненков и др. «Радиационно-термическое модифицирование циркониевой керамики», журнал «Физика и химия обработки материалов» 1998, №2, с.18-22), который осуществляют с применением мощного электронного пучка с энергией электронов 1,8 МэВ, длительностью импульсов 500 мкс и частотой следования импульсов 10÷30 Гц. Обработка циркониевой керамики мощным электронным пучком приводит к существенному улучшению ее механических свойств за счет оптимизации фазового состава, а именно повышения содержания устойчивой тетрагональной фазы в структуре керамики. Однако для такого способа характерна высокая температура радиационно-термической обработки в пределах 1000÷1600°C, поэтому при обработке нанокерамики известным способом в нанокристаллическом материале происходил интенсивный рост зерен за счет высоких температур, и их размер в несколько раз превосходил принятую границу размеров наноматериалов, равную 100 нм.
2
2
3
2
8
10
-7
-6
-6
-3
4
9
Известен способ обработки поверхности металлокерамических, TiC, WC, и керамических ZrO+(6÷8)% YO наноматериалов с использованием импульсных электронных пучков (Н.Н.Коваль, Ю.Ф.Иванов Изв. вуз. Физика, 2008, №5, с.60-70). В известном способе используют пучок электронов диаметром 1-3 см с током до 300 A, длительностью импульса 50-200 мкс и частотой повторения до 10 Гц, мощностью 10-100 Дж/см. С помощью такого пучка электронов осуществляют плавление поверхности металлокерамических или керамических наноматериалов. Это позволяет использовать пучок с целью модификации поверхности. Применяемые в этом способе сверхвысокие скорости нагрева (10-10 К/с) до температур плавления и последующего охлаждения тонкого приповерхностного слоя материала (10-10 м), весьма малое (10-10 с) время воздействия высоких температур, формирование предельных градиентов температур (до 10-10 К/м), обеспечивающих охлаждение приповерхностного слоя за счет теплоотвода в основной объем материала со скоростью 10-10 К/с создают условия для эффективной модификации поверхности, однако в результате применяемого способа размеры первичных зерен керамики, равные 20-40 нм, увеличиваются до субмикронных размеров, превышающих 100 нм. Применение известного способа для обработки и радиационной модификации наноматериалов на основе оксида алюминия в литературе не описано.
и
2
3
2
3
Известен способ обработки нанопорошков и получения нанокерамики на основе α-оксида алюминия (В.В.Иванов, С.Ю.Ивин, А.И.Медведев, С.Н.Паранин, В.Р.Хрустов, А.К.Штольц «Особенности синтеза керамик на основе альфа-оксида алюминия с субмикронной структурой, легированных магнием и титаном», журнал «Неорганические материалы», 2001, т.37, №2, с.248-256), включающий прессование и термическую обработку без приложения статического давления, причем прессование проводят магнитоимпульсным методом (МИМ), обеспечивающим одноосное сжатие при амплитуде используемых импульсов давления 1,2 ГПа и длительности τ=200÷300 мкс. Кроме того, в исходный нанопорошок в ряде случаев вводят оксиды магния и титана, которые хотя и уменьшают содержание γ-фазы в конечном продукте, но позволяют управлять процессами роста зерен. Применяемый в известном способе магнитоимпульсный метод прессования увеличивает долю стабильной α-фазы (в первичном порошке содержались в основном γ- и δ-фазы AlO) до 100% в образцах без добавки магния и титана и до 96-98% в допированных магнием и титаном образцах. Однако, из-за процессов агломерации, размер частиц в α-фазе AlO, полученных с использованием известного метода, оказывается большим: 110-300 нм, что превышает границу в 100 нм, принятую для наноматериалов.
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
17
-2
2
Из всех известных способов обработки наноразмерных материалов наиболее близким к заявленному является способ обработки нанокристаллических порошков оксида алюминия, включающий импульсное воздействие ионного пучка (Д.А.Зацепин, В.М.Чернашенко, Э.З.Курмаев, С.Н.Шамин, В.В.Федоренко, Н.А.Скориков, С.В.Пластинин, Н.В.Гаврилов, А.И.Медведев, С.О.Чолах. / Рентгеноэмиссионное исследование электронной структуры нанокристаллического AlO. Физика твердого тела, 2004, т.46, вып.11, с.2064-2068). В известном способе обработку нанокристаллических порошков AlO проводят с использованием пучков ионов железа от источника ионов типа MEVVA, работающего в импульсно-периодическом режиме с длительностью импульса 0,4 мс, частотой повторения 25 Гц. Энергия ускоренных ионов железа была равна 30 кэВ, флюенс 10 см и плотность тока 3 мА/см. Облучаемые нанокристаллические порошки имели средний размер частиц 17 нм. Облучение порошков ионами железа не приводило к увеличению размеров образцов. Их размер и после облучения составлял 17 нм. Рентгеноэмиссионные исследования массивного кристалла AlO, используемого в качестве эталона, исходного необлученного нанопорошка (17 нм) AlO и нанопорошка (17 нм) AlO, облученного ионами железа, показали, что при переходе от массивного эталонного образца AlO к необлученному нанокристаллическому порошкообразному образцу происходит изменение структуры, наблюдается переход α-фазы к другой самостоятельной γ-фазе. (Из множества известных структурных модификаций AlO, фазы α, β, γ, δ, ρ, χ, η и θ, только фазы α- и γ-AlO считаются самостоятельными.)
2
2
3
2
3
Достоинством известного способа является то, что облучение не изменяет размера частиц. Недостатком известного способа является то, что используемый режим облучения с малыми токами, до 3 мА/см, сохраняя размеры наночастиц 17 нм в облученных образцах, не обеспечивает перехода ряда исходных наноразмерных частиц AlO, находящихся в других возможных фазовых состояниях (γ- и δ-фазы, например), в состояние с α-фазой, являющейся наиболее устойчивой и обладающей максимальной (из всех фаз AlO) твердостью. Это видно на Фиг.1, где приведены дифрактограммы получаемого известным способом материала, образец AO-2102-1, в нем содержание α-фазы не превышает 15-20%.
Задачей изобретения является разработка способа обработки наноразмерных материалов в виде керамики или порошков на основе оксида алюминия, обеспечивающего сохранение размеров наночастиц в модифицированном материале, предотвращающего процесс агломерации (укрупнения) частиц и обеспечивающего перевод из γ-, δ- или других метастабильных фаз в α-фазу для повышения стабильности и твердости приповерхностных слоев материалов, что повышает их функциональные характеристики.
+
2
17
17
-2
Для решения задачи применяют импульсное облучение образцов ионами железа с более высокой, чем в прототипе, плотностью тока. Сущность изобретения заключается в том, что обработку наноразмерных материалов на основе оксида алюминия ведут с использованием импульсного воздействия на материалы пучка ионов Fe при плотности тока 8-8,5 мА/см, длительности импульсов 200-600 мкс, энергии ускоренных ионов 25-50 кэВ и флюенсе 10-3·10 см.
Примеры осуществления способа приведены ниже.
Пример 1. Способ обработки наноразмерных материалов на основе оксида алюминия
2
3
+
2
17
-2
+
В качестве исходного наноразмерного материала используют нанокерамику или нанопорошки AlO, состоящие в основном из самостоятельной γ-фазы и частично метастабильной δ-фазы с размерами частиц 17 нм. При облучении исходных образцов на установке MEVVA используют импульсный пучок ионов Fe с длительностью импульса 200 мкс, энергией E=25 кэВ при плотности тока 8 мА/см и флюенсе 10 см. Применение способа обеспечивает получение в наноструктурированных образцах наночастиц размерами ~18 нм, причем процент α-фазы в образцах ~92%, а γ-фазы ~8%. Данные приведены в таблице. Тяжелые ионы Fe проникают в структуру материала и вызывают процессы перехода метастабильных γ- и δ-фаз в стабильную α-фазу (до 92%), что повышает прочность керамики. Импульсный режим облучения препятствует развитию диффузионных процессов и агломерации (укрупнению) частиц.
Пример 2. Способ обработки наноразмерных материалов на основе оксида алюминия
В качестве исходных материалов применяют те же материалы, что и в примере 1. При облучении образцов используют установку MEVVA.
+
+
2
17
-2
2
3
Облучение образцов ведут импульсным пучком ионов Fe при следующих параметрах пучка: длительность импульса 300 мкс, энергия ионов Fe 35 кэВ, ток ~8 мА/см, флюенс 10 см. В результате облучения получают нанокерамику оксида алюминия с размерами частиц 20 нм, причем процент α-фазы в образцах достигает 97%, а γ-фазы 3% (таблица). Как видно из таблицы, режим 2 обеспечивает сохранение мелких наночастиц на уровне 18 нм, причем основная масса частиц переводится в α-фазу, отличающуюся повышенной твердостью. Дифрактограмма полученного продукта AlO в α-фазе приведена для образца АО-2098-3 на Фиг.2. Другие фазы типа γ- и δ- отсутствуют.
Пример 3. Способ обработки наноразмерных материалов на основе оксида алюминия
+
2
17
17
-2
+
В качестве исходных материалов применяли те же исходные образцы, что и в примере 1. Облучение образцов ведут на установке MEVVA при длительности импульса 600 мкс, энергии ионов Fe 50 кэВ, плотностью тока 8,5 мА/см и флюенсе 10-3·10 см. При такой плотности тока ионов Fe, повышенной до 600 мкс длительности импульса и повышенного флюенса, размер частиц увеличился до 60 нм с 99% выходом α-фазы, отличающейся повышенной твердостью.
+
Применение ионов Fe и описанных выше режимов облучения позволяет получать легированный материал, обладающий высокой твердостью с размерами частиц 18÷60 нм, соответствующих наноразмерным материалам, т.е. до 100 нм.
+
При энергии пучка ионов Fe 20 кэВ размер частиц сохраняется на уровне 17 нм, однако выход α-фазы невелик, всего 28%.
2
+
17
17
При E>50 кэВ и при плотности тока >8,5 мА/см в импульсном режиме идет сильный разогрев образцов, что приводит к процессам агломерации и увеличению размеров наночастиц. Допускается изменение флюенса пучка ионов Fe в пределах (10÷3·10), размер частиц при этом не превышает 100 нм. Больший флюенс стимулирует процессы агломерации и укрупнения частиц.
и
и
и
+
Длительность импульса выбрана в диапазоне τ=200÷600 мкс, поскольку за это время ряд процессов (диффузия, отжиг дефектов) не успевают произойти, и размеры частиц сохраняются на уровне до 100 нм. При τ<100 мкс начинают проявляться эффекты дальнодействия на расстояниях, превышающих глубину расчетного пробега ионов Fe. При этом, в результате ударно-волновых явлений, возникают значительные повреждения атомной структуры материала. При τ>600 мкс успевают протекать негативные термопроцессы, приводящие к укрупнению частиц и соответственно к потере свойств, характерных для наноматериалов.
2
Плотность тока в заявленном способе не менее 8 мА/см. При меньшей плотности тока возможны полиморфные превращения и снижение содержания (вплоть до единиц процентов) α-фазы. Состав фаз во всех случаях подтвержден с помощью рентгено-структурного анализа. Примеры дифрактограмм, полученные на дифрактометре ДРОН-4 в излучении меди, были приведены ранее на Фиг.1 и Фиг.2.
Режимы обработки наноразмерных материалов на основе оксида алюминия
Параметры
Заявляемый способ
Режим 1Е=25 кэВτ<sub>и</sub>=200 мксj=8 мА/см
Режим 2E=35 кэВτ<sub>и</sub>=300 мксj=8 мА/см<sup>2</sup>
Режим 3E=50 кэВτ<sub>и</sub>=600 мксj=8,5 мА/см<sup>2</sup>
1. Флюенс, см<sup>-2</sup>
10<sup>17</sup>
10<sup>17</sup>
3·10<sup>17</sup>
2. Фазовый состав наночастиц Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
α (92%),γ (8%)
α (97%),γ (3%)
α (99%),γ (1%)
3. Средний размер наночастиц, нм
18
20
60
Таким образом, заявляемый способ обработки наноразмерных материалов на основе оксида алюминия позволяет модифицировать нанокерамику или компактированные нанопорошки на его основе, переводя их в α-фазу, при сохранении размеров наночастиц, что позволяет управлять микроструктурой материала.